[,n bisi ii und Ivi m ns: Ober die optischen Eigenschaften einiger Kristalle. I '2 1 9 



,li,. von uns beobachteten Reflexionsvermögen etwas größer als die 

 aus den ScnauDxschen Dielektrizitätskonstanten abgeleiteten Werte, da- 

 gegen liegen sie unterhalb der Werte von /.'. . welche sich .-ins der 

 Dielektrizitätskonstanten des Hin Fellingeh ergeben. Diese Unter- 

 schiede sind wohl teilweise auf Verschiedenheiten in der chemischen 

 Zusammensetzung des untersuchten Materials zurückzuführen. Baryt, 

 Cölestin und Anglesil zeigen für alle Hauptschwingungsrichtungen 

 jenseits ;oo u noch erhebliche normale Dispersion. Am deutlichsten 

 tritt dies bei dem Baryl und Cölestin für den in der 6-Richtung 

 schwingenden Strahl mit hohem Brechungsindex hervor. 



Für schwefelsaures Blei ist von ScHsnnx nur ein .Mittelwert der 

 Dielektrizitätskonstanten bestimml worden, welcher sich seiner Größe 

 nach sehr gut unseren Beobachtungen anpaßt. 



Für Anhydrit, AragonM und Gerussü isl die Übereinstimmung 

 wiederum ein«> sehr gute. Nur für den in der a-Richtung schwingen- 

 den Strahl des Cerussits ist offenbar jenseits 300U noch etwas stärkere 

 nurmale Dispersion vorhanden. Dies geht auch aus dem Verlauf der 

 entsprechenden Reflexionskurve deutlich hervor. 



Auch die hier mitgeteilten Beobachtungen an doppelbrechenden 

 Kristallen bestätigen die früher ausgesprochene Vermutung, daß die 

 festen Körper im Gegensatz zu den Flüssigkeiten im Bereich der kurzen 

 llKKTZsehen Wellen keine anomale Dispersion zeigen 1 . 



Die vorstehende Arbeil ist mit Unterstützung der Preußischen 

 Akademie der Wissenschaften ausgeführt worden. Es sei uns gestattet, 

 an dieser Stelle der Akademie unseren besten Dank für die Gewährung 

 der reichen Hilfsmittel auszusprechen. 



1 Vgl. JI. Rcbens. Verb. d. Dt. Phys. Ges. 1915, S. 325 u. f. 



